［研究論文］

廃プラスチックの再利用技術に関する研究＊佐々木 秀幸＊＊、酒井 晃二＊＊＊、藤原 忠司＊＊＊＊、大沼 一人＊＊＊＊＊
下家 正治＊＊＊＊＊、熊谷 仁志＊＊＊＊＊、谷藤 眞一＊＊＊＊＊＊
廃プラスチックを再利用する方法として舗装体の凍上抑制用路盤材およびアスファルト混合物の改質材に利用する工法を研究した。実舗装試験を行ったところ両工法ともに従来同様の作業で可能であり、路床の凍上を抑制しつつ支持力が得られる工法及び安価に改質アスファルトに近い物性を発揮できるアスファルト混合物が得られる工法が提案できた。
キーワード：廃プラスチック、再利用、舗装道路、骨材

Study of Reusing Techniques for the Postindustrial Plastic Wastes Ⅲ
SASAKI Hideyuki, SAKAI Koji, FUJIWARA Tadashi, OUNUMA Kazuto
SHIMOIE Masaji, KUMAGAI Hitoshi and TANIFUJI Shinichi
We researched the new recycle methods of expanded polystyrene (EPS) wastes, used to anti-frost
layer(Ⅰ) and the asphalt mixture(Ⅱ). The new methods used with EPS were not different with general
construction methods. The method( Ⅰ) control the frost heave and CBR value. The method( Ⅱ) raise
marshall stability value and wheel tracking value with low-cost.
key words : plastic waste, reuse, paved road, aggregate
１ 緒言

きく、静電気を帯びておりハンドリングに問題がある。しかし
１）

平成 12 年度より
「容器包装リサイクル法」 が完全施行され、ながら粒状ＰＳは静電気を極端に帯びておらず、比重が 0.8 前

これまで対象外であった材質も含めたリサイクルを行わなけれ

後と軽く気泡を適当に含んでいるという特徴を持っている。

ばならない。しかしながら不純物が混入したプラスチック類の試験は舗装試験方法便覧に規定されるマーシャル安定度試験

再利用技術開発は困難であり、各種の試みはあるもののコストを行った。プラスチックの添加量は骨材全体の重量に対する値のかかる洗浄や高度の分別、既存用途への参入、新規用途開発

で７号砕石と置き換えて配合した。

など実用化は難しい状況にある。

なお、平成 11 年度に実施した圧縮圧裂試験の結果からＰＳの当センターでは平成10 年度から3 ヵ年計画で路盤材等土木資

添加量は 3％が上限であることが分かっていたため以下の試験材へ利用する研究を実施し、平成 11 年度までの研究でアスファは全て 3%で実施した。

ルト用骨材としての利用と、凍上抑制層用路盤材としての利用

２−１−２ 水浸マーシャル安定度試験と残留安定度２）３）が可能であるという基礎データを収集した。

加熱アスファルト混合物の耐水性を評価する試験として舗装

平成12 年度は実舗装試験を実施するための条件を決定すると試験方法に規定される水浸マーシャル安定度試験を実施し、水ともに、アスファルト舗装会社による路盤材としての利用と、浸前のマーシャル安定度と比較することにより残留安定度を求アスファルト舗装用骨材としての利用試験を実施したので報告

めた。

する。

２−１−３ カンタブロ試験及びラベリング試験
ＰＳ添加により、アスファルト混合物のマーシャル安定度が２ 実験方法向上するが、ＰＳは常温でのロックウェル硬さがＭ60〜75４)と硬２−１ アスファルト混合物への適用

い樹脂であり、一般に耐衝撃性が低いため、混合物の飛散抵抗

２−１−１ 粒状ＰＳの利用とマーシャル安定度試験

性および耐磨耗性を評価するために、排水性舗装技術指針(案)５）

マーシャル安定度試験は初年度に実施し、ポリスチレン（以に規定されるカンタブロ試験および舗装試験方法便覧６）に規定

下ＰＳという）を添加することにより、通常のアスファルト混されるチェーンラベリング試験による損失量の測定を行った。

合物の倍近い安定度を示すことが分かっていた。今回は発泡ス

ラベリング試験にはチェーン型とスパイク型があるが、スパイ

チロールを摩擦熱で溶融して減容した粒状のスチレン溶融体

クタイヤの使用が制限されていることからチェーン型往復運動（以下粒状ＰＳという）を使用した。発泡スチロールは嵩が大タイプを適用した。

＊

廃プラスチック類用途開発研究（第３報）（地域産学官連携促進事業）＊＊

化学部（現在＊＊＊＊＊＊

企画情報部）、＊＊＊ 環境保健研究センター、＊＊＊＊ 岩手大学建設環境工学科、＊＊＊＊＊岩手建工（株）、

高弥環境整備（株）

岩手県工業技術センター研究報告 第８号（２００１）

厚さ

Ｄ工区

Ｃ工区

20

Ｂ工区

Ａ工区

弾性舗装工区

ゴム入り透水性Ａｓ舗装

40

厚さ
10

廃プラ入りゴムチップ舗装

50

透水性Ａｓ舗装廃プラ100％廃プラ30％混合

100
100
200

砕石

廃プラ５０％混合

路床

図１ 凍上抑制層実舗装試験の断面図⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F)ＥＰＳ３％⑤密粒度ｱｽｺﾝ(13F)②密粒度ｱｽｺﾝ(20)ＥＰＳ３％②密粒度ｱｽｺﾝ(20)

1000

2000

（
単位：ｃｍ）

2000

700
3

表層
基層

4

路盤

図２ アスファルト舗装試験の断面図
２−１−４ ホイールトラッキング試験
50

高温時における加熱アスファルト混合物の耐流動性を評価す

粒状ＰＳ３％
粒状ＰＳ１０％

るために舗装試験方法便覧に規定されるホイールトラッキング40

２−２ 凍上抑制層用廃プラ骨材試作試験
凍上抑制層用廃プラ骨材を作成するために板状の発泡スチロ
ール半溶融品を破砕機により破砕し、砕石状に加工した。試験は共同研究機関である高弥環境整備（株）で実施し、材料費、運送費、破砕時間より人件費、電気料、消耗品代、減価償却費
より骨材単価を試算するとともに粉砕品の粒度分布も測定した。

安定度（ＫＮ/cm2）

試験を実施した。

粒状ＰＳ５％
ＰＳ５％

通常品（１３Ｆ）

30

20

10

２−３ 凍上抑制層実舗装試験
平成11 年度までの基礎試験により凍上抑制層用骨材として廃

0
5

5.5

プラを使用すると通常の凍上抑制層の厚さを 1/2 にできることと、容積比で 30%〜50%混合が最適であることが判明していたた

6
6.5
アスファルト量（％）

7

図３ ＰＳ添加による安定度の向上

め、図１に示す断面の舗装体を作成した。凍上抑制層用廃プラ

30KN 以上の値を示す。10%と 5%では値がほとんど変わらないこ

骨材をアスファルトプラントから運搬し、スタビライザーによとから 5%が添加量の上限と考えられる。

る骨材のすき込み、転圧作業を行った後表層施工を実施した。
２−４ アスファルト舗装試験

ＰＳと粒状ＰＳを 5%添加した混合物の安定度が大きく異なっているのはアスファルトとＰＳの溶融状態の違いによるものでアスファルト混合物への適用試験で得られた最適条件でアスある。図４の顕微鏡写真の黒い部分がＰＳであるが、ＰＳ配合

ファルト舗装試験を実施した。試験は共同研究機関である岩手アスファルト混合物はアスファルトの分離が生じているのに対建工㈱の取付道で実施した。なお試験の条件は図２に示す。

し、粒状ＰＳ添加混合物は分離が生じていないことが分かる。
粒状ＰＳは加熱による溶融速度が速いため、アスファルトが分

３ 結果と考察

離せず安定度も高くなったと考えられる。なお、摩擦熱で溶解

３−１ アスファルト混合物するために残存する気泡がアスファルト混合物に入れても残っ

３−１−１ マーシャル安定度試験結果ていることも特徴である。

マーシャル安定度は変形に対する抵抗性を示す数値であり値

３−１−２ 水浸マーシャル安定度試験と残留安定度が高いほど変形しにくい混合物といえる。図３に示すように、

表１に示すように粒状ＰＳを 3%添加したアスファルト混合物

通常のアスファルト混合物（13F）は 10KN 程であるが、ＰＳをの水浸マーシャル安定度はアスファルト量 6%で 15KN であり、残5%添加したアスファルト混合物は 20KN 程の値となる。粒状ＰＳ

留安定度は 78.5％であった。通常品に比べ耐水性は劣っているの場合 3%添加でＰＳ5%とほぼ同じ値を示し、5%添加した試料はが基準の 75％以上を満たしていた。

廃プラスチックの再利用技術に関する研究

アスファルト

図４ アスファルト混合物の顕微鏡写真 （上：ＰＳ 下：粒状ＰＳ）
表１ アスファルト混合物の各種試験結果

粒状ＰＳ添加量(%) 標準ﾏ-ｼｬﾙ安定 水浸ﾏ-ｼｬﾙ安定 残留安定度 カンタブロ試験 ラベリング試験に（
対７号砕石量）
度
度
（
％）
損失率（
％） よるすり減り量
0
10.6
10.3
97.2
1.9
0.92
3
19.1
15
78.5
2
0.71
３−１−３ カンタブロ試験及びラベリング試験

石の規格範囲内とするためには、 19.0mm 以上（11.0％）と骨材の飛散抵抗性を評価するカンタブロ試験を実施した結果、2.36mm 未満（6.2％）の大きさを除去する必要がある。この場合粒状ＰＳを添加したアスファルト混合物と通常品に損失量の差の歩留まりとしては、82.8％であったが、任意の割合で他のサはなく飛散抵抗性が優れていることが分かった。また、耐摩耗

イズの砕石や細砂等と組み合わせて調整すると、粒度調整砕石性を示すチェーンラベリング試験では通常品より優れていると（M‑40）として、全量使用できるものと思われる。

2

いう結果となった。排水性舗装での損失量が 2〜3cm であること

骨材の作成コストは表３に示すように想定される項目を全てを考慮すると、すり減り量 0.71 cm2 は充分に優れた値であると含めて 19.5 円/kg となり通常の砕石の７倍弱となった。

いえる。

３−３ 凍上抑制層実舗装試験

３−１−４ ホイールトラッキング試験結果試作した凍上抑制用骨材を 20 トン使用して、凍上抑制層実舗

ホイールトラッキング試験による動的安定度は表２に示すよ

装試験を実施した。試作した骨材の外観は白っぽい砕石状であうに、粒状ＰＳを添加により上昇し、10%添加すると通常品の 60

り、図５のように重機による積み込みもトラックによる運搬も倍以上の値を示す。実用的な添加量である 3％でも 913（回/mm）

通常の砕石と同様に行うことが出来た。また、比重が通常の砕と６倍以上となっており、粒状ＰＳの添加による流動性の改善

石の 1/3 程であるため、トラックが過積載となることがなく、3効果は高いといえる。

倍ほどの容積を一度に運搬できることが分かった。骨材に占め

表２ ホイ−ルトラッキング試験結果（１３Ｆ）
添加量(%)

動的安定度（回/mm）

0

142

1
3

264
913

5

1,919

10

9,000

３−２ 凍上抑制層用廃プラ骨材試作試験結果
スクリーンφ30mm の
大型破砕機で試作した
廃プラスチック骨材の粒度分布を測定したところ、単粒度の砕石としては、６号砕石に最も近い粒度分布であったが、19.0mm 以上の割合が規格と比べて若干高くなっていた。これを６号砕

表３ 骨材の製造コスト

項
目 単価/kg
1.0
電
気
料
0.6
消 耗 品 費
5.0
材
料
費
2.3
人
件
費
4.5
減 価 償 却 費
運
搬
費
1.1
利
益
5.0
19.5
合
計

る運送コスト割合は大きく本骨材は運送コストの大幅な低減が可能となる。
今回Ａ工区を従来工法、Ｂ工区を 50%骨材 30cm すき込み、Ｃ工区を 30%骨材 30cm すき込み、Ｄ工区をすき込み無し 10cm 骨材
敷設で工事を実施した。図６のようにスタビライザーによる骨材の混合は容易に可能で当初想定された比重差による骨材分離は発生しない。なお、断熱性のみを考慮すれば完全な断熱層が作成されるＤ工法が優れているが、骨材のみでは路盤の支持力が得られないため実用的ではない。実際骨材層の上部に砕石（C40）を 10cm 敷いた上部は運送車両が往来することが困難であった。これに対しＢ、Ｃ工区は基礎試験同様支持力が高く、運搬車両が上部を運行してもめりこみは発生しなかった。このように本工法は従来舗装業者が実施している作業と同様に実施できることが実証された。
３−４ アスファルト舗装試験
アスファルト混合物の製造工程は数種類の骨材をバーナーによって加熱しながら混合するドライミキシング工程とアスファ
ルトとフィラーを混合するウェットミキシング工程とに分かれるが、本試験では短時間の混合でもアスファルトに溶解する粒岩手県工業技術センター研究報告 第８号（２００１）

図５ 積み込み状況

図６ すき込み状況

図７ 投入状況

図８ 舗装状況

状ＰＳの特徴を活かし、ウェット工程で投入（図７）を行った。

る条件は粒状ＰＳを 3%添加するのが最適であり、本条件で実舗

この工程はアスファルト用添加材等を混合するのに都合が良い

装試験を実施した。アスファルトプラントでの製造、舗装作業

ようにベルトコンベアが設置されており、ビニール袋で廃プラ

とも通常品と変わらず作業できることが確認された。

スチックを計量しそのまま投入することによって高強度なアス
ファルト混合物が製造できることになる。ほとんど手間がかからず、市販のアスファルト改質剤に近い作用を期待できる。実際の舗装作業（図８）は通常混合物と一切変わるところながな
く、合材の温度が低くなるとやや硬く感じる程度であって、添加から舗装に至る工程で従来と変わるところはない。

文献１） 詳しくは、（財）日本容器包装リサイクル協会ＨＰ（http://www.jcpa.or.jp/）
２） 大沼，佐々木，藤原，第 23 回日本道路会議一般論文集(C)
舗装部会，136‑137，平成 11 年
３） 酒井，中根，佐々木，藤原，成形加工シンポジア 99，P30

４ 結言廃プラスチックを利用して凍上抑制層を従来の 1/2 の厚さにできる工法の実舗装試験を実施した。本工法に使用する凍上抑（349）４） 大阪市立工業研究所ら編，プラスチック読本，主要熱可塑性樹脂の性能一覧表Ｉ，プラスチックエージ

制用骨材の単価は 19.5 円/kg で、既存設備によって路盤の舗装

５） 社団法人 日本道路協会：排水性舗装技術指針（案）(1996)

工事が可能であることが確認された。

６） （社）日本道路協会編，舗装試験法便覧，丸善（1999）

また、アスファルト混合物の改質を廃プラスチックで実施す